利用电磁搅拌技术制备了Al-5Fe-1.2Si-1Mg-0.6Cu-0.5Mn合金轧制坯锭,研究Al-5Fe基合金的轧制变形能力及合金的组织性能.结果发现,Al-5Fe基合金在道次压下量较小时表现出较好的变形性能,随着压下量的增加,材料的变形性能变差.合金最佳变形温度范围在430～460 ℃之间;合金的道次压下量不宜过大,以2～3 mm为宜.用电磁搅拌坯锭轧制的板材,其富Fe相的破碎效果较电磁搅拌合金有大幅度的改善.在道次压下量不变的情况下,采用轧制温度为460 ℃,道次压下量为2 mm时制备的板材中富Fe相细小、均匀,且板材力学性能最好,其室温下的抗拉强度和伸长率分别达到314.5 MPa和7.2 %.
Al-5Fe合金 轧制 电磁搅拌 组织 性能